( 733 ) 



s'éclianffo pas, traAersé par f\^i ampères, et placé à V'"" fin liquide, j'ai 

 obtenu une attraction caractérisée par un quart de frange : ce qui indique 

 que le plan liquide se creusait d'un sillon a vint 2'=" de largeur et une hau- 

 teur d'un millième et demi de millimètre, c'est-à-dire que la verticale était 

 déviée de 1,3" par une force d'attraction horizontale de o°'k, 00021, la den- 

 sité du liquide étant 1,37. » 



ÉLECTROCHIMIE. — Su?' l' occlusion des gaz dans Véleclrolyse du sulfate 

 de cuivre. Note de M. A. Soret, présentée par M. Lippmann. 



« On sait que, en solutions très étendues, on obtient généralement, c'est- 

 à-dire sauf le cas de densité très faible de courant, un dépôt boueux, plus 

 ou moins brun ou noirâtre, qui peut renfermer une certaine quantité d'h\- 

 drure de cuivre, comme Ta indiqué Poggendorff. 



» Mais en solutions suffisamment concentrées ou même saturées (et c'est 

 le cas de la pratique industrielle en galvanoplastie), ces dépôts boueux et 

 l'hvdrure de cuivre ne se forment plus ; on ne pourrait guère les observer 

 ciu'avec des électrodes de petites dimensions, c'est-à-dire dans le cas de 

 densité de courant fort élevée. En général, le dépôt est brillant, franche- 

 ment métallique. 



1) Cependant, il e~,l plus ou moins malléable , et il peut arriver qu'il soit 

 d'une très grande fragilité, laquelle il garde même après avoir été chauffé 

 à haute température. La malléabilité du métal et, par suite, sa valeur in- 

 dustrielle dépendent des conditions de température et tVacidité de l'élec- 

 trolyte ; c'est un fait bien connu des praticiens. 



» D'un autre côté, Lenz {Journ. praÀt. Chem., t. CVllI, p. 436) a re- 

 connu la présence de gaz, particulièrement d'hydrogène, dans le cuivre 

 électrolytique, et il donne la proportion de 4'''''. 4 gazeux comme ré- 

 sultat d'une analyse faite par lui sur un dépôt très cassant. 



)) J'ai recherché si cette proportion de gaz n'était pas soumise à des 

 variations dépendant des conditions de l'expérience et si l'on ne devait 

 pas la considérer comme jouant un grand rôle dans l'état physique des 

 dépôts. 



» Voici les conclusions auxquelles m'ont conduit mes recherches et ce 

 que je puis affirmer dés maintenant. 



>i 1° Le cuivre électrolvtique renïerme toujours une certaine quantité 

 de gaz, composée presque exclusivement d'hydrogène. Il retient un peu 



